( 972 ) 

 retenant un peu de sodium et de carbone est plus altérable que celui qui 

 en est exempt. En conséquence, je devais faire porter mes recherches sur 

 le métal le pins pur possible, et c'est ce que j'ai fait. Je me suis servi, non 

 pas de l'aluminium très impur dont M. Moissan cite quelques analyses, 

 mais de celui que produisait l'usine de M. Secrétan en 1898; actuellement 

 l'industrie n'en fournit pas de meilleur. 



» En dehors du bidon-gourde, les objets d'équipement se fabriquent, 

 non en aluminium pur, mais avec des alliages contenant 3 et 6 centièmes 

 de cuivre environ; mes expériences sur ces alliages étaient destinées sur- 

 tout à comparer les altérations que divers réactifs leur font éprouver, à 

 celles que j'ai constatées sur certains objets revenus de Madagascar. Les 

 tôles dont j'ai fait usage étaient des fragments d'ustensiles d'équipement 

 neufs, constitués par le métal employé aujourd'hui; elles me venaient des 

 magasins de l'État, avec l'autorisation de M. le colonel Lambert, direc- 

 teur de la Section technique du Comité d'Artillerie ; je ne pouvais demander 

 mes matières premières à une source plus authentique. 



» En rappelant mes essais sur des tôles soumises à l'action de la trempe, 

 M. Moissan remarque avec raison que, dans ces conditions, le fer étamé ne 

 tarderait pas à devenir impropre à tout service; j'en suis convaincu comme 

 lui. Je n'ai jamais pensé que de très nombreux objets d'aluminium puissent 

 être soumis à semblable épreuve : les expériences citées avaient pour but 

 de rechercher les causes auxquelles pouvaient être dues les altérations 

 subies par certains vases; elles ont montré que la trempe peut provoquer 

 les particularités observées dans la structure intérieure de ces objets. 



» J'ai placé, le 27 mars, sous les yeux de l'Académie quelques objets 

 revenus de Madagascar entièrement détériorés et mis hors de service. 

 Ont-ils été ramenés à fond de cale, au contact de l'eau de mer? Cela me 

 paraît douteux; ils auraient, dans ce cas, retenu dans leurs parties poreuses 

 une quantité très appréciable de chlorures, et je n'en ai trouvé que des 

 traces fort légères. Dans la séance du [\ avril, M. Moissan a présenté un 

 certain nombre d'objets revenus bossues, noircis, mais non percés; je 

 crois que la seule conclusion légitime à tirer de ces exemples est que, selon 

 les circonstances, les objets en tôle d'aluminium et de cuivre peuvent 

 subir tous les degrés de détérioration compris entre un état très satisfai- 

 sant de conservation et une destruction presque complète. Quand il s'agit 

 de l'application de l'aluminium à la fabrication d'objets d'équipement, 

 il faut, du reste, tenir compte d'un facteur important dont je n'avais pas à 

 parler dans une étude faite au point de vue chimique. Pentlant combien 



